J. Kartika Kimia , Mei 2021, 4, (1), 51-57 Journal homepage : http://jkk.unjani.ac.id/index.php/jkk P-ISSN: 2655-1322     E-ISSN: 2655-0938
Uji Degradasi Pewarna Rhodamine B oleh Senyawa Aurivillius Lapis Dua SrBi 2 Ta 2 O 9
Photocatalytic Degradation of Rhodamine B by Two-Layer Aurivillius Compound SrBi 2 Ta 2 O 9
Usman Ali Rouf 1 , Erna Hastuti 2 , Anton Prasetyo 1, *
1 Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jalan Gajayana No. 50, Malang, 65144
2 Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
, Jalan Gajayana No. 50, Malang, 65144
*E-mail: anton@kim.uin-malang.ac.id
DOI: https://doi.org/10.26874/jkk.v4i1.76
Received : 30 March 2021, Revised : 30 May 2021, Accepted : 30 May 2021, O nline : 31 May 2021

## Abstrak
Senyawa Aurivillius lapis dua SrBi 2 Ta 2 O 9 dilaporkan berpotensi sebagai material fotokatalis sehingga dapat  digunakan  untuk  mendegradasi  limbah  zat  warna.  Pada  penelitian  ini  telah  disintesis  senyawa SrBi 2 Ta 2 O 9 dengan metode reaksi keadaan padatan dan selanjutnya dilakukan uji kemampuan dalam mendegradasi  zat  warna  rhodamine  B.  Difraktogram  menunjukkan  bahwa,  telah  terbentuk  senyawa SrBi 2 Ta 2 O 9 dengan grup ruang A 2 1 am dan tidak ditemukan adanya pengotor. Gambar scanning electron microscopy (SEM)  menunjukkan  bahwa  partikel  SrBi 2 Ta 2 O 9 berbentuk plate-like dan  teraglomerasi. Spektrum diffuse reflectance spectroscopy menunjukkan bahwa SrBi 2 Ta 2 O 9 mempunyai energi celah pita  sebesar  3,15  eV  (~393,60  nm).  Hasil  uji  degradasi  larutan  rhodamine  B  menunjukkan  bahwa kemampuan  SrBi 2 Ta 2 O 9 dalam  mendegradasi  adalah  8,6%  selama  80  menit.  Kemampuan  degradasi yang rendah dikarenakan ukuran partikel SrBi 2 Ta 2 O 9 relatif besar dan dalam keadaan teraglomerasi.
Kata kunci: aglomerasi, fotokatalis, rhodamine B, SrBi 2 Ta 2 O 9 , ukuran partikel.

## Abstract
The two-layer Aurivillius compound SrBi 2 Ta 2 O 9 has been known as a potential photocatalyst as results can be applied to degrade dye waste. In this research, the SrBi 2 Ta 2 O 9 compound was synthesized using a solid-state reaction and then measured to degrade rhodamine B dye. The diffractogram showed that the SrBi 2 Ta 2 O 9 compound has formed with space group A 2 1 am and there are no impurities. Scanning electron microscopy (SEM) image showed that the shape of SrBi 2 Ta 2 O 9 particles is plate-like and in agglomeration condition. DRS spectrum showed that the bandgap energy of SrBi 2 Ta 2 O 9 is 3.15 eV (~ 393.60 nm). The rhodamine B solution's degradation test results showed that the sample could degrade 8.6% rhodamine B for 80 minutes. The low degradability is due to the particles. SrBi 2 Ta 2 O 9 has a bigger size and also were found agglomeration.
Keywords: agglomeration, particle size, photocatalyst, rhodamine B, SrBi 2 Ta 2 O 9 .

## 1 Pendahuluan
Rhodamine  B  (RhB)  merupakan  pewarna dari  golongan  xanthene  yang  sering  digunakan sebagai  pewarna  dalam  industri  tekstil,  dan
industri  makanan.  RhB  dilaporkan  bersifat karsinogenik  (penyebab  kanker)  yang  dapat menyebabkan  iritasi  mata  dan  kulit,  merusak sistem saraf, pernafasan, dan reproduksi.
Pembuangan  limbah  zat  warna  RhB  meskipun pada  konsentrasi  rendah  sudah  dikategorikan berbahaya  karena  sifat  toksiknya,  sehingga  tidak boleh dibuang secara bebas [1]. Beberapa metode telah  dikembangkan  untuk  mengurangi  kadar limbah  RhB  diantaranya  dengan  mikroalga, bioremediasi,  presipitasi  kimia,  dan  membran filtrasi.  Namun  metode  tersebut  memiliki kelemahan  yaitu  (a)  proses  secara  biologi (mikroalga dan bioremediasi) sulit untuk dikendalikan dan terbatas pada pewarna tertentu; (b)  proses  presipitasi  kimia  membutuhkan  bahan yang banyak sehingga menghasilkan limbah baru; dan (c) pada proses membran filtrasi membutuhkan biaya yang besar [2].
Salah  satu  teknologi  yang  dilaporkan memiliki potensi besar untuk penanganan limbah zat  warna  adalah  fotokatalis  yang  dapat mendegradasi  zat  warna  dengan  bantuan  foton. Degradasi  limbah  zat  warna  dengan  teknologi fotokatalis adalah ramah lingkungan karena hanya menghasilkan produk akhir berupa air dan karbon dioksida.  Beberapa  material  yang  dilaporkan berpotensi digunakan dalam teknologi fotokatalis adalah  TiO 2 ,  material  berstruktur  perovskit,  dan Aurivillius [2–6].
Material  berstruktur  Aurivillius  mempunyai rumus  umum  [Bi 2 O 2 ] 2+ [ A n −1 B n O 3 n +1 ] 2− yang tersusun  atas  lapis  perovskit  dan  lapis  bismuth. Kation A ditempati oleh  kation  monovalen (Na + , K + ),  divalen  (Ca 2+ ,  Sr 2+ ,  Ba 2+ ,  Pb 2+ )  dan  trivalen (Bi 3+ ),  sedangkan  kation B ditempati  oleh  kation dengan elektron valensi tinggi seperti Ti 4+ , Nb 5+ , dan Ta 5+ dengan “ n ” (1,2,3,4,5….) menunjukkan jumlah  lapis  perovskit  [7,8].  Banyak  pihak  telah melaporkan  potensi  berbagai  jenis  material  ini sebagai  material  fotokatalis  di  antaranya  adalah Bi 2 MO 6 ,  Bi 2 MoO 6 ,  Bi 3 TiNbO 9 ,  Bi 4 V 2 O 11 ,  dan Bi 4 Ti 3 O 12 [9–13]. Mamidi, dkk. (2018) melaporkan  bahwa  keberadaan  elektron  pada orbital  6 s Bi  di  struktur  senyawa  Aurivillius menurunkan  energi  celah  pita  sehingga  dapat meningkatkan transfer muatan untuk meningkatkan aktivitas fotokatalitik [14].
SrBi 2 Ta 2 O 9 (SBT) adalah senyawa golongan Aurivillius  lapis  dua  yang  dilaporkan  berpotensi sebagai  material  fotokatalis  dengan  energi  celah pita  3,67  eV  [15].  Tian,  dkk.  (2017)  melakukan perhitungan teoritis sifat optik dari senyawa SBT dengan  menggunakan  metode  perhitungan the partial  and  total  densities  of  states (DOS)  dan diperoleh  hasil  bahwa  senyawa  SBT  memiliki energi celah pita sebesar 2,071 eV [16]. Li, dkk. (2008)  melaporkan  aktivitas  fotokatalitik  SBT pada proses water splitting dan dilaporkan bahwa
H 2 yang  terbentuk  sebanyak  2,26  mmol  dalam  9 jam  pertama  [15].  Hal  ini  menunjukkan  bahwa senyawa  SBT  berpeluang  digunakan  dalam teknologi fotokatalis sehingga bisa dimanfaatkan dalam mendegradasi zat warna RhB. Berdasarkan uraian  diatas  maka  dalam  penelitian  ini  dikaji kemampuan  senyawa  SBT dalam  mendegradasi RhB.

## 2 Metode Penelitian
2.1 Sintesis SBT Dalam penelitian ini menggunakan prekursor: SrCO 3 (Sigma-Aldrich), Bi 2 O 3 (Sigma- Aldrich),  dan  Ta 2 O 5 (Sigma-Aldrich).  Metode sintesis  yang  digunakan  adalah  metode  reaksi keadaan  padatan.  Seluruh  prekursor  ditimbang berdasarkan perhitungan stoikiometri dan digerus selama 1 jam dengan ditambahkan aseton supaya lebih  homogen,  dan  kemudian  dikalsinasi  pada suhu 700, 800, dan 900 °C selama 6 jam.

## 2.2 Karakterisasi
Sampel yang diperoleh (SBT) dikarakterisasi dengan  menggunakan  teknik  difraksi  sinar- X (XRD)  (Rigaku  Miniflex diffractometer )  untuk mengidentifikasi fasa yang terbentuk. Pengukuran dilakukan pada rentang pengukuran 2θ ( o ) = 3-90. Difraktogram yang diperoleh selanjutnya di refinement dengan  menggunakan  program fulproof untuk mendapatkan data kristalografinya. Morfologi partikel dikarakterisasi dengan menggunakan scanning  electron  microscopy (SEM)  (JEOL  JSM-6360LA)  dengan  perbesaran 15.000x, dan diolah dengan menggunakan piranti lunak Image -J  untuk  mengukur  ukuran  partikel. Profil  serapan  sinar  oleh  sampel  diukur  dengan menggunakan ultraviolet-visible diffuse reflectance spectroscopy (UV-Vis-DRS) (Thermo Scientific  Evolution  220 spectrometer )  dengan rentang pengukuran pada 200-1000 nm. Spektrum yang  diperoleh  diolah  dengan  persamaan Kubelka-Munk  untuk  menghitung  nilai  energi celah pita.

## 2.3 Uji Degradasi Zat Warna RhB
Uji  kemampuan  SBT  dalam  mendegradasi zat  warna  RhB  menggunakan  reaktor  fotokatalis buatan sendiri dengan volume 64 cm 3 dan lampu UV  komersial  sebanyak  9  buah.  Sebelum  uji degradasi  dilakukan  uji  kestabilan  larutan  RhB 8.10 -6 M terhadap cahaya pada variasi waktu 0, 20, 40,  60,  dan  80  menit.  Pengujian  degradasi  RhB dilakukan dengan cara 100 ml larutan RhB 8.10 -6 M  dimasukkan  ke  dalam  gelas  kimia  dan ditambahkan  katalis  SBT  sebanyak  0,1  gram.
Setelah  itu,  campuran  tersebut  dimasukkan  ke dalam  reaktor  fotokatalis,  dan  diaduk  selama  30 menit  tanpa  cahaya  untuk  memastikan  terjadi kesetimbangan adsorpsi-desorpsi, kemudian dilakukan  penyinaran  selama  0,  20,  40,  60,  80 menit. Setelah dilakukan radiasi, larutan didiamkan  untuk  mengendapkan  katalis,  dan kemudian  diukur  serapan  cahaya  larutan  hasil degradasi RhB dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis.

## 3 Hasil dan Diskusi
Difraktogram SBT ditampilkan pada Gambar 1.  dan  dicocokkan  dengan  standar  SBT  pada International  Crystallography  Standar  Data (ICSD)  No.  92057  dengan  grup  ruang A 2 1 am .
Hasil  perbandingan  menunjukkan  bahwa  terjadi kesesuaian  pola  antara  difraktogram  sampel dengan  standar  dan  ditemukan  puncak  difraksi khas SBT pada posisi 2θ (°): 21,8; 23,04; 25,18; 28,98;  32,4;  35,86;  39,76;  43,7;  46,46;  49,08; 52,98;  55,7;  dan  60,04.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  senyawa  target  (SBT)  telah  berhasil disintesis  dan  ketiadaan  puncak  tambahan menunjukkan  bahwa  tidak  ada  fasa  pengotor. Difraktogram juga menunjukkan bahwa masih ada noise yang  menunjukkan  bahwa  kristalinitas sampel tidak tinggi. Peneliti lain telah melaporkan bahwa  untuk  sintesis  SBT dengan metode  reaksi keadaan  padatan  membutuhkan  suhu  1200°C [15,17], sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada suhu yang lebih rendah yaitu 900°C sehingga proses  pertumbuhan  kristalnya  masih  belum sempurna.
Gambar 1. Difraktogram SBT
Difraktogram  SBT  di refinement dengan menggunakan program fullproff dan menggunakan  data  standar  ICSD  No.  92057 dengan  grup  ruang A 2 1 am .  Plot refinement ditampilkan pada Gambar 2 dan hasil refinement dirangkum pada Tabel 1. Nilai R p yang diperoleh adalah  sebesar  20,5%,  sedangkan  nilai R wp yang diperoleh adalah sebesar 19,8%. Nilai R p dan R wp yang diperoleh menunjukkan bahwa difraktogram sampel mempunyai kecocokan dengan difraktogram  standar  sehingga  dapat  dinyatakan bahwa sampel mempunyai grup ruang A 2 1 am . 20 40 60 80 Ycalc Yobs Yobs-Ycalc Bragg In te n s ita s (a .u ) 2 q ( ° )
Gambar  2. Plot  hasil refinement difraktogram SBT
Tabel 1. Data kristalografi SBT
Morfologi  sampel  SBT  ditampilkan  pada Gambar 3. dan menunjukkan bahwa partikel SBT berbentuk plate-like dan dalam keadaan teraglomerasi.  Bentuk plate-like merupakan bentuk  khas  dari  senyawa  Aurivillius  [18]. Terbentuknya aglomerasi merupakan efek penggunaan  metode  sintesis  reaksi  keadaan padatan dikarenakan penggunaan suhu tinggi [19]. Parameter SBT Sistem kristal Orthorombik Grup ruang A 2 1 am Unit azimetrik (Z) 4 Panjang a ( Å ) 5,5214(5) Panjang b ( Å ) 5,5238(8) Panjang c ( Å ) 25,0114(8)
Volume sel ( Å 3 ) 762,84(6) R p (%) 20,5 R wp (%) 19,8 GoF ( χ 2 ) 3,1
Hasil  pengukuran  luas  area  5  partikel  terpilih dirangkum  pada  Tabel  2  (partikel  yang  dihitung ditunjukkan  pada  Gambar  3)  dan  diperoleh  hasil bahwa  luas  area  partikelnya  relatif  besar  pada rentang  0,127-0,758  µm 2 ,  sehingga  dapat dinyatakan bahwa ukuran partikelnya juga relatif besar.
Tabel 2. Luas area partikel SBT
Gambar  3. Morfologi  senyawa  SBT  (partikel yang dihitung ukurannya diberikan tanda nomor, sedangkan tanda circle warna merah menunjukkan partikel yang teraglomerasi)
Gambar  4. Plot  Tauc  spektrum  DRS  senyawa SBT
Plot  Tauc  hasil  perhitungan  persamaan Kubelka-Munk  ditampilkan  pada  Gambar  4.  dan diperoleh  hasil  bahwa  SBT  mempunyai  energi celah  pita  sebesar  3,15  eV  (393,6  nm).  Serapan energi pada panjang gelombang tersebut
disebabkan oleh transisi elektronik dari orbital 2 p O  dan  6 p Bi  ke  orbital  5 d Ta  [16].  Nilai  energi celah  pita  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa senyawa  ini  masih  bekerja  pada  daerah  sinar ultraviolet.
Gambar  5. Spektra  absorbansi  UV-Vis  pada  uji kestabilan RhB terhadap sinar UV
Gambar  6. Spektra  absorbansi  UV-Vis  pada  uji adsorpsi-desorpsi
Untuk  mengetahui  pengaruh  sinar  UV terhadap  kestabilan  larutan  RhB  maka  dilakukan pengukuran  konsentrasi  RhB  yang  dipapar  sinar UV.  Spektrum  UV-Vis  sampel  uji  ditampilkan pada  Gambar  5,  dan  diperoleh  hasil  bahwa  nilai absorbansi yang relatif sama. Hal ini menunjukkan bahwa larutan RhB tidak terpengaruh  oleh  paparan  sinar  UV.  Proses fotokatalisis  terjadi  pada  permukaan  material fotokatalis sehingga ada kemungkinan juga terjadi adsorpsi  zat  warna  oleh  material  fotokatalis.
Partikel Luas area (µm 2 ) Partikel 1 0,758 Partikel 2 0,348 Partikel 3 0,313 Partikel 4 0,334 Partikel 5 0,127
Spektrum  UV-Vis  hasil  uji  adsorpsi-desorpsi ditampilkan  pada  Gambar  6.  dan  ditemukan penurunan  absorbansi  sebesar  7,4  %  yang mengindikasikan  terjadi  penurunan  konsentrasi RhB  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  senyawa SBT mempunyai kemampuan menyerap (adsorpsi) RhB.
Gambar  7. Spektra  absorbansi  UV-Vis  uji degradasi RhB oleh SBT
Hasil  uji  aktivitas  fotokatalis  ditampilkan pada  Gambar  7.  Pada  0;  20;  40  menit  diperoleh nilai absorbansi yang sama, hal ini menunjukkan tidak  adanya  penurunan  konsentrasi  RhB. Penurunan  absorbansi  ditemukan  pada  waktu  60 dan  80  menit  sebesar  1  dan  8,6  %  yang mengindikasikan bahwa konsentrasi RhB menurun karena terdegradasi oleh SBT. Kecilnya aktivitas fotokatalitik disebabkan oleh (a) partikel SBT  dalam  keadaan  teraglomerasi  dan  menurut Pellgerino,  dkk.  (2017)  menyatakan  bahwa aglomerasi  pada  partikel  fotokatalis  dapat mengganggu  proses  penyerapan  radiasi  foton sehingga  menyebabkan  aktivitas  fotokatalitiknya menurun [20]. (b) ukuran partikel SBT yang relatif besar  sehingga  luas  permukaan  yang  semakin kecil, hal ini menyebabkan aktivitas fotokatalitik yang rendah [21,22]. Hasil aktivitas ini lebih kecil jika  dibandingkan  dengan  dengan  senyawa Aurivillius lapis tiga Bi 2 A SrTi 2 TaO 12 ( A = Bi, La) yang dilaporkan oleh Wang, dkk., (2010) [23]. Hal ini  disebabkan  karena  aktivitas  fotokatalis dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  termasuk  jenis kation A dan B [5,15].
4 Kesimpulan
Kemampuan Senyawa SBT dalam
mendegradasi RhB adalah 8,6% selama 80 menit. Kemampuan aktivitas fotokatalitik yang kecil dari
SBT  dipengaruhi  oleh  aglomerasi  partikel  dan ukuran partikel yang relatif besar.

## Daftar Pustaka
[1] Sundararajan M, Sailaja V, John Kennedy
L, Judith Vijaya J. Photocatalytic degradation of rhodamine B under visible light  using  nanostructured  zinc  doped cobalt  ferrite:  Kinetics  and  mechanism. Ceram Int . 2017. 43(1):540–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2016. 09.191 [2] Chen D, Cheng Y, Zhou N, Chen P, Wang Y,  Li  K,  et  al.  Photocatalytic degradation of  organic  pollutants  using  TiO2-based photocatalysts:  A  review. J  Clean  Prod . 2020. 268:121725. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.1 21725 [3] Zhu D, Zhou Q. Action and mechanism of semiconductor photocatalysis on degradation of organic pollutants in water treatment: A review. Environ Nanotechnology,  Monit  Manag .  2019. 12:100255. http://dx.doi.org/10.1016/j.enmm.2019.10
0255
[4] Xu C, Wei X, Ren Z, Wang Y, Xu G, Shen G,  et  al.  Solvothermal  preparation  of Bi2WO6  nanocrystals  with  improved visible light photocatalytic activity. Mater Lett . 2009. 63(26):2194–7. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2009.07 .014
[5] Wang  W,  Tadé  MO,  Shao  Z.  Research progress  of  perovskite  materials  in photocatalysis-  and  photovoltaics-related energy  conversion  and  environmental treatment. Chem Soc Rev . 2015. 44(15):5371–408.
http://dx.doi.org/10.1039/c5cs00113g
[6] Ding ZZ, Tang XQ, Ren JC, Liu XZ, Chen YK, Xia ZY, et al. Tuning the band gaps of ferroelectric  Aurivillius  compounds  by transition  metal  substitution. Ceram  Int . 2020.
46(6):8314–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2019. 12.062
[7] Moure  A.  Review  and  Perspectives  of Aurivillius  Structures  as  a  Lead-Free
Piezoelectric  System. Appl  Sci .  2018. 8(1):62. http://dx.doi.org/10.3390/app8010062
[8] DUBEY  S,  KURCHANIA  R.  Study  of dielectric  and  ferroelectric  properties  of five-layer Aurivillius
oxides:
A2Bi4Ti5O18  (A  =  Ba,  Pb  and  Sr) synthesized by solution combustion route.
Bull  Mater  Sci .  2015.  38(7):1881–9. http://dx.doi.org/10.1007/s12034-015- 1043-4
[9] Belver  C,  Adán  C,  Fernández-García  M. Photocatalytic  behaviour  of  Bi2MO6 polymetalates for rhodamine B
degradation. Catal  Today .  2009.  143(3– 4):274–81.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cattod.2008.09. 011 [10]   Long M, Cai W,
Kisch H. Photoelectrochemical properties of nanocrystalline Aurivillius phase Bi2MoO6  film  under  visible  light irradiation. Chem Phys Lett . 2008. 461(1– 3):102–5.
http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2008.06. 081
[11]   Xu  L,  Wan  Y,  Xie  H,  Huang  Y,  Qiao  X, Qin  L,  et  al.  On  Structure,  Optical Properties and Photodegradated Ability of
Aurivillius-Type
Bi3TiNbO9Nanoparticles. J  Am  Ceram Soc . 2016. 99(12):3964–72. http://dx.doi.org/10.1111/jace.14423
[12]   Lu Y, Pu Y, Wang J, Qin C, Chen C, Seo HJ.  On  structure  and  methylene  blue degradation activity of an Aurivillius-type photocatalyst of Bi4V2O11 nanoparticles.
Appl Surf Sci . 2015. 347:719–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.04 .164 [13]   Handayani R, Safitri WN, Aini N, Hardian
A, Prasetyo A.
Synthesis and characterization of vanadium doped
Bi4Ti3O12 as photocatalyst material. IOP Conf Ser Mater Sci Eng . 2019. 578:12017. http://dx.doi.org/10.1088/1757- 899x/578/1/012017
[14]   Mamidi  S,  Gundeboina  R,  Kurra  S, Velchuri R, Muga V. Aurivillius family of layered  perovskites,  BiREWO  6  (RE  = La, Pr, Gd, and Dy): Synthesis, characterization,
and photocatalytic
studies. Comptes  Rendus  Chim .  2018.
21(5):547–52.
http://dx.doi.org/10.1016/j.crci.2018.01.0 11
[15]   Li  Y,  Chen  G,  Zhang  H,  Li  Z,  Sun  J. Electronic  structure  and  photocatalytic properties of ABi2Ta2O9 (A=Ca, Sr, Ba).
J Solid State Chem . 2008. 181(10):2653–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2008.05.0 20
[16]   Tian  Y,  Zeng  W,  Liu  Q-J,  Liu  Z-T. Theoretical  Study  of  the  Structural, Electronic, Chemical Bonding and Optical Properties  of  the  A21  am  Orthorhombic SrBi2Ta2O9. Brazilian  J  Phys .  2017.
48(1):25–30.
http://dx.doi.org/10.1007/s13538-017- 0544-6
[17]   Swain  S,  Kumar  P,  Choudhary  RB. Electrical and ferroelectric studies of the 2- layered SrBi2Ta2O9 based ceramics. Phys B  Condens  Matter .  2015.  477:56–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2015.08. 008
[18]   Zhao  Z,  Li  X,  Ji  H,  Deng  M.  Formation Mechanism  of  Plate-like  Bi4Ti3O12
Particles  in  Molten  Salt  Fluxes. Integr Ferroelectr . 2014. 154(1):154–8. http://dx.doi.org/10.1080/10584587.2014. 904705 [19]   Marković  S,  Mitrić  M,  Starčević  G,
Uskoković D. Ultrasonic
de- agglomeration  of  barium  titanate  powder.
Ultrason  Sonochem .  2008.  15(1):16–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultsonch.2007. 07.008
[20]   Pellegrino  F,  Pellutiè  L,  Sordello  F,
Minero C, Ortel E, Hodoroaba V-D, et al. Influence of agglomeration and aggregation  on  the  photocatalytic  activity of  TiO  2  nanoparticles. Appl  Catal  B Environ . 2017. 216:80–7. http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2017.05
.046
[21]   Li D, Song H, Meng X, Shen T, Sun J, Han W,  et  al.  Effects  of  Particle  Size  on  the Structure  and  Photocatalytic  Performance by  Alkali-Treated  TiO(2). Nanomater (Basel,  Switzerland) .  2020.  10(3):546. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3219742 1
[22]   Xu N, Shi Z, Fan Y, Dong J, Shi J, Hu MZ- C.  Effects  of  Particle  Size  of  TiO2on Photocatalytic  Degradation  of  Methylene Blue  in  Aqueous  Suspensions. Ind  Eng
Chem Res . 1999. 38(2):373–9. http://dx.doi.org/10.1021/ie980378u
[23]   Wang  D,  Tang  K,  Liang  Z,  Zheng  H. Synthesis, crystal structure, and photocatalytic  activity  of  the  new  three- layer aurivillius phases, Bi2ASrTi2TaO12 (A=Bi,  La). J  Solid  State  Chem .  2010. 183(2):361–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2009.11.0 18